26 4, 52. 0. VOGT. M.-N. KI. 
In dem metallischen Teil wird Fe, Ni und Co angereichert, während 
andrerseit der Gehalt von Cu in dem Eisen, bezw. Nickel-Eisen durch- 
gängig abnimmt, und zwar in wesentlichem Grade. — Das mit Magnet 
aus Kongsberger Rohstein ausgezogene und wiederholt mit Magnet ge- 
reinigte metallische Eisen ergibt in der Tat nur Spuren von Kupfer (siehe 
S.23) Daraus folgt, dafs das in der gegenseitigen Metall : Sulfid-Lósung 
stattfindende Gleichgewicht 
Cu, + FeS — Cu;S + Fe 
bei ganz überwiegend CwS, Fe und nur wenig FeS, Cu liegt. 
Auch in die Nickel-Eisen-Legierungen Nr. 4 b' und Nr. 5b‘ geht nur 
relativ wenig Kupfer hinein. Das Gleichgewicht 
Cu, + NiS — Cu,S + Ni 
liegt somit bei sehr viel Cu,S, Ni neben relativ wenig NiS, Cup. 
Wir haben schon oben (S. 23) erwähnt, daß das .S//ber hauptsächlich 
oder beinahe ausschließlich als Sulfid gebunden wird, und nichts oder nur 
eine Spur davon geht in das ausgeschiedene Eisenmetall hinein. Hier- 
mit stimmen übrigens nicht die Analysen Nr. 2a und Nr. 2 b. 
Nickel plus Kobalt wird in der hinauskrystallisierten Eisen-Nickel- 
Legierung angereichert. Das Gleichgewicht 
NiS + Fe 2? Ni + FeS 
liegt etwas näher der Ni, FeS-Seite als der NiS, Fe-Seite. 
Namentlich aus den Analysen Nr. 2 und 3 folgt, dafs KXobalt ziemlich 
stark in dem ausgeschiedenen Eisen angereichert wird. Hiermit stimmt eine 
alte von schwedischen und norwegischen Kupferwerken, wo Kupfererz mit 
einem geringen Kobaltgehalt geschmolzen wurde, stammende Erfahrung, 
nämlich daß die »eisernen Sáue« durch eine relative hohe Kobaltmenge 
gekennzeichnet werden. 
Auch wird ein eventuell vorhandener kleiner Gehalt von Molybdän 
in dem Kupfererz sehr stark in den »eisernen Sàuen« angereichert. 
Im Gegensatz zu der anfänglich aufgelösten und später auskrystalli- 
sierten Eisen- oder Nickel-Eisen-Legierung, die nur einen geringen Kupfer- 
gehalt enthält, steht die Bildung durch Sekundärvorgänge von metallischem 
Kupfer. 
